Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo Teknik sipil/ Fakultas Teknik/ Universitas Tribhuwana Tungggadewi Malang handika.setya@unitri.ac.id

## Abstrak
Bata ringan  merupakan salah  satu alternatif bahan bangunan pengganti bata  merah dalam pembuatan dinding.  Bata  ringan  merupakan  bata  yang  memiliki  berat  jenis  lebih  ringan  daripada  bata  pada umumnya dengan densitas 600-1800 kg/m³.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik bata  ringan  dengan  menggunakan  pasir  (agregar  halus)  dari  kabupaten  Timor  Tengah  Utara  sebagai bahan campuran bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) terhadap berat volume, kuat tekan, dan serapan air. Dalam penelitian ini beton menggunakan Foam Agent dengan variasi 0 l/m³, 0,3 l/m³ 0,6  l/m³,  1,2  l/m³  dari  berat  volume    sebelum  beton  di  campur.  Foam  agent  sendiri  berfungsi  untuk mengurangi  berat  volume  dari  bata  ringan  karena  adanya  penambahan  busa    kedalam  beton  yang membuat bata menjadi berongga. Dalam penelitian ini digunakan  benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk pengujian kuat tekan, sedangkan untuk pengujian  serapan air digunakan benda uji berbentuk balok dengan ukuran 60 x 20 x 7,5 cm. Pengujian dilakukan pada saat beton berumur 7  hari.  Hasil  dari penelitian   berat volume rata-rata bata ringan CLC berbentuk balok dengan  variasi foam agent 0 l/m³, 0,3 l/m³, 0,6 l/m³, 1,2 l/m³ turun secara berturut-turut yaitu  5,453 gram/cm³, 3,519 gram/cm³, 3,354 gram/cm³, 3,263 gram/cm³ dan benda uji berbetuk silinder memiliki berat  volume  60,14  gram/cm³,  38  gram/cm³,  35,59  gram/cm³,  34,49  gram/cm³.  Hasil  pengujian  kuat tekan  bata  tanpa  ada  nya  foam  atau  dengan  variasi  foam  agent  0  l/m³  adalah  10,94  MPa,  sedangkan Bata  CLC  dengan    variasi  foam    0,3  l/m³  yaitu  1,78  MPa,  variasi  foam  0,6  l/m³  yaitu  2,12  MPa dan variasi foam agent 1,2 l/m³ yaitu 1,66 MPa kuat tekan bata CLC tertinggi yaitu pada variasi foam 0,6 l/m³.  Sedangkan  untuk  hasil  pengujian  Serapan  air  bata  normal  untuk  variasi  foam  0  l/m³  adalah 5,625%,sedangkan  bata  ringan  dengan    variasi  foam  0,3  l/m³  adalah  8,21%,  variasi  foam  0,6  l/m³ adalah  6,830%  dan  variasi  foam  1,2  l/m³  adalah  6,246  %,  penyerapan  air  tertinggi  adalah  pada  bata ringan dengan variasi foam  0,3 l/m³ yaitu 8,21%.
Kata  Kunci:  Beton  Ringan,  Bata  ringan Cellular  Lightweight  Concrete  ( CLC),  Kuat  tekan, Serapan Air
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112

## PENDAHULUAN
Pada  pembangunan  konstruksi  bangunan  saat  ini  beton  merupakan  salah  satu  bahan  konstruksi  yang banyak  digunakan.  Biasanya  diaplikasikan    pada  pondasi,  kolom,  balok,  plat  lantai,  gorong-gorong, bendung, dan bendungan. Hal ini dikarena kan beton memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahan lain  yaitu  memiliki  harga  yang  relatif  murah,  mudah  dibentuk,  dan  memiliki  kemampuan  menahan kuat  tekan  yang  tinggi  serta  memiliki    ketahanan  yang  baik  terhadap  cuaca  dan  lingkugan. Adapula kekurangan  dari penggunaan  material  beton  juga  memiliki  yaitu    memiliki  berat    sendiri  beton  yang besar. Beton ringan merupakan salah satu pemecahan masalah dari kelemahan beton sebagai material struktur  yakni  berat  jenis  yang  cukup  besar.  Pada  umumnya  beton  ringan  memiliki  campuran  sama sepeti beton normal, hanya saja pada beton ringan penggunaan agregat kasar dikurangi berat jenis nya.
Bata  ringan  CLC  merupakan  salah  satu  jenis  beton  ringan  yang  beredar  dipasaran,  dimana proses  curing  dilakukan  secara  alami.  Komposisi  bata  ringan  terdiri  dari  semen,  pasir,  foam  agent (penghasil busa) dan air. Pada umumnya bata ringan memiliki berat berkisar antara 600-1800 kg/m3, sehingga memiliki keunggulan yaitu memiliki berat sendiri bata yang lebih kecil daripada bata normal (Tjokro Muljo, 1996).
Penggunaan  pasir  dari  Daerah  kabupaten  Timor  Tengah  Utara    guna  mengetahui  kelayakan agregat  pada  pembuatan  bata  Ringan  CLC.  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  memiliki  potensi  pasir sungai  yang  cukup  melimpah  namun  masyarakat  pada  umumnya  hanya  menggunakan  pasir  sebagai bahan  bagunan  konstruksi  sederhana,  pembuatan  batu  cetak  dan  pekerjaan  pekerjaan  konstruksi sederhana lainnya.
Bata  Ringan  CLC,  bata  ringan  adalah  bata  berpori  yang  memiliki  berat  jenis  (  density  )  lebih ringan  dari  pada  bata  pada  umumnya.  Berat  jenisnya  antara  600  -  1600  kg/m3  dengan  kekuatannya tergantung pada komposisi campuran (mix design).
CLC  adalah  beton  konvensional  yang  mana  agregat  kasar  (kerikil)  digantikan  oleh  udara, dalam  prosesnya  menggunakan  busa  organik  yang  sangat  stabil  dan  tidak  ada  reaksi  kimia  ketika proses  pencampuran  adonan, foam atau  busa  berfungsi  sebagai  media  untuk  membungkus  udara (Wijayanti, 2012).

## Foam Agent
Foam agent adalah bahan yang menjadikan bata ringan memiliki perbedaan dengan bata pada umumnya.  Foaming  agent  merupakan  zat  yang  mampu  memperbesar  volume  tanpa  menambahkan berat dari bata ringan  itu sendiri (Oktavianita, 2007).
Menurut  Neville  and  Brooks  dalam  Dwi  Mardiyanto  (2013),  penambahan  foam  agent  ke  dalam campuran  adukan  beton  akan  menghasilkan  material  yang  memiliki  rongga  udara  dengan  ukuran antara 0,1 mm sampai dengan 1 mm yang tersebar merata pada beton sehingga menjadikan sifat beton sangat baik untuk menghambat panas dan lebih kedap suara.

## Karakteristik Bata Ringan Berat Volume
Berart  volume(densitas)  merupakan  ukuran  dari  kepadatan  dari  suatu  material  atau  perbandingan antara massa benda uji (m) dengan Volume (v). Secara matematis sebagai berikut :
ρ = ……. (per. 1) dimana : ρ = densitas(gr/cm³) m = massa benda uji (gr) v =  volume benda uji (cm³)
Kuat Tekan ( Compressive Strength)
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
Untuk mengetahui kuat tekan bata ringan dilakukan pemeriksaan kuat tekan. Pada mesin uji kuat tekan benda yang akan diuji diletakan dan diberikan beban sampai runtuh,yaitu pada saat beban maksimum bekerja. Untuk menghitung besarnya kuat tekan digunakan persamaan matematis berikut:
fc = ………… (per. 2) Dimana : fc  = Kuat Tekan (N/mm²) P = Gaya tekan Maksimum A = Luas Penampang Benda Uji (mm²)

## Serapan Air
Penyerapan air adalah perbandingan berat air yang dapat diserap pori terhadap berat kering bata, dan dinyatakan dalam persen. Persentase penyerapan air di rumuskan sebagai berikut :
Serapan Air =
x 100% ………… (per. 3)
Dimana:  w1 = berat kering sampel setelah dioven 24 jam (gram) w2 = berat sampel setelah di rendam 24 jam (gram )

## METODE PENELITIAN
Bahan-bahan  yang  digunakan    dalam  penelitian  ini  antara  lain:  Pasir  dari  Kabupaten  Timor Tengah  Utara,  air  dari  laboratorium  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi Malang, semen PCC dan foaming agent
Tabel 1. Jumlah benda uji. No Jenis Pengujian Jenis pasir Perbandinga n Kadar foam agent Jumlah Pasir: semen 0 lt/m3 0,3 lt/m3 0,6 lt/m3 0,9 lt/m3 1 Kuat tekan TTU 1:2 2 2 2 2 8 2 Serapan Air TTU 1:2 2 2 2 2 8
Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan balok dengan ukuran 60 cm x 20 cm x 7,5 cm. Jumlah benda uji pada penelitian ini adalah  16 benda uji, masing masing benda uji untuk setiap jangka waktu curing atau perawatan pada uji kuat tekan adalah 7 hari Tabel 2. Komposisi Bahan Dasar Sampel
Nama Variasi Foam Semen (kg) Pasir (kg) Air ( lt) Foam (ml) FAS Cetakan Silinder 0 l/m³ 2,8 5,6 1.25 0 0.6 l/m³ 2,8 5,6 1.25 10 0.8 l/m³ 2,8 5,6 1.25 13 1 l/m³ 2,8 5,6 1.25 20 0,5 0 l/m³ 4,54 9,06 2,26 0 Cetakan Balok 0.6 l/m³ 4,54 9,06 2,26 16 0.8 l/m³ 4,54 9,06 2,26 21 1l/m³ 4,54 9,06 2,26 32
(Sumber : Hasil analisa 2020)
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Hasil Pengujian Berat Volume Bata Ringan CLC
Hasil pehitungan berat volume menggunakan persamaan pertama  bata  normal dan bata ringan CLC dengan Variasi foam agent ditampilkan pada tabel 3 berikut :
Tabel 3. Perhitungan Berat Volume Bata Ringan CLC Balok
NO  Variasi Foam Umur Dimensi Berat Benda Uji Berat Volume Berat Volume Rata-rata (hari) p t h
Volume (gram/cm³) gram/cm³ gram/cm³ (cm) (cm) (cm) (cm³) 7 60 7,5 20 3150 17600 5,587 1 0 l/m³ 7 60 7,5 20 3150 16915 5,370 5,453 7 60 7,5 20 3150 17020 5,403 7 60 7,5 20 3150 12015 3,814 2 0,3 l/m³ 7 60 7,5 20 3150 11705 3,716 3,519 7 60 7,5 20 3150 11185 3,551 7 60 7,5 20 3150 10360 3,289 3 0,6 l/m³ 7 60 7,5 20 3150 10915 3,465 3,354 7 60 7,5 20 3150 10420 3,308 7 60 7,5 20 3150 10162 3,226 4 1,2 l/m³ 7 60 7,5 20 3150 10025 3,183 3,263 7 60 7,5 20 3150 10645 3,379
(Sumber: Hasil Analisa 2020)
Gambar 1. Grafik Hubungan Berat Volume  Bata Ringan CLC yang menggunakan Pasir dari Kabupaten Timor tengah Utara dan Variasi  Foam Agent dengan bentuk benda uji balok 60 x 20 x 7.5 cm
5.453 3.519 3.354 3.263 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0 l/m³ 0,3 l/m³ 0,6 l/m³ 1,2 l/m³
Variasi Foam Agent

## Nilai Berat Volume
Berat Volume
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
Berdasarkan  hasil  pengujian  seperti  yang  ditampilkan  pada  tabel  dan  gambar  di  atas  berat volume  rata-rata  bata  ringan  CLC  berbentuk  silinder  tanpa  menggunakan  foam  atau  0  l/m³  memiliki berat  volume  paling  tinggi  yaitu  5,453  gram/cm³  sedangkan    Bata  ringan  CLC  dengan  penambahan variasi  foam  berat volume rata-rata  turun seiring dengan penambahan  foam  yaitu dengan variasi 0,3 l/m³ berat volume 3,519 gram/cm³, variasi 0,6 l/m³ memiliki berat volume 3,354 gram/cm³, variasi 1,2 l/m³ memiliki berat volume 3,263 gram/m³. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah foam agent sangat berpengaruh  pada  berat  volume  suatu  beton.    Hal  ini  karena  Foam  Agent  adalah  suatu  larutan  pekat dari  bahan  surfaktan,  dimana  apabila  hendak  digunakan  harus  dilarutkan  dengan  air  yang menghasilkan  gelembung  udara  yang  apabila  dimasukan  dalam adukan  semen akan  mengakibatkan banyak  pori-pori  udara  terjebak  di  dalam  betonnya  dan  pori  inilah  yang  membuat  berat  suatu  beton menjadi berkurang.
Tabel 4. Perhitungan Berat Volume Bata Ringan CLC Silinder
NO Variasi Foam Umur Dimensi volume Berat Benda Uji Berat Volume Berat Volume Rata-rata (hari) Ø t (cm³) gram/cm³ gr/cm³ gram/ cm³ (cm) (cm) 7 15 30 176,625 10620 60,13 1 0 l/m³ 7 15 30 176,625 10630 60,18 60,14 7 15 30 176,625 10615 60,10 7 15 30 176,625 6675 37,79 2 0,3 l/m³ 7 15 30 176,625 6725 38,08 38,10 7 15 30 176,625 6790 38,44 7 15 30 176,625 6210 35,16 3 0,6 l/m³ 7 15 30 176,625 6305 35,70 35,59 7 15 30 176,625 6345 35,92 7 15 30 176,625 6095 34,51 4 1,2 l/m³ 7 15 30 176,625 6175 34,96 34,49 7 15 30 176,625 6005 34,00
Sumber:Hasil Analisa 2020
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
Gambar 2. Diagram Hubungan Berat Volume  Bata Ringan CLC yang menggunakan Pasir dari Kabupaten Timor tengah Utara dan Variasi  Foam Agent dengan bentuk benda uji Silinder
Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditampilkan pada tabel dan gambar berat volume rata- rata bata ringan CLC berbentuk silinder tanpa menggunakan foam atau 0 l/m³ memiliki berat volume paling  tinggi  yaitu  60,10  gram/cm³  sedangkan    Bata  ringan  CLC  dengan  penambahan  variasi  foam berat  volume  rata-rata  turun  seiring  dengan  penambahan  foam  yaitu  dengan  variasi  0,3  l/m³  berat volume  38,10  gram/cm³,  variasi  0,6  l/m³  memiliki  berat  volume  35,59  gram/cm³,  variasi  1,2  l/m³ memiliki  berat  volume  34,49  gram/m³.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  foam  agent  sangat berpengaruh  pada  berat  volume  suatu  beton.    Hal  ini  karena  Foam  Agent  adalah  suatu  larutan  pekat dari  bahan  surfaktan,  dimana  apabila  hendak  digunakan  harus  dilarutkan  dengan  air  yang menghasilkan  gelembung  udara  yang  apabila  dimasukan  dalam adukan  semen akan  mengakibatkan banyak  pori-pori  udara  terjebak  di  dalam  betonnya  dan  pori  inilah  yang  membuat  berat  suatu  beton menjadi berkurang.

## b. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC
Untuk  mengetahui  Kuat  tekan  Bata  Ringan  CLC  dilakukan    setelah  bata  ringan  clc  berusia  7  hari dengan menggunakan persamaan kedua yang ditmpilkan pada tabel 5. sebagai berikut :
60.14 38.10 35.59 34.49 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 0 l/m³ 0,3 l/m³ 0,6 l/m³ 1,2 l/m³ B e rat Vo lu m e Varias Foam Agent Nilai Berat Volume Berat Volume
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
Tabel 5. Hasil Uji Kuat Tekan Bata Ringan CLC Pada Umur 7 Hari No Variasi Foam Berat (kg) Diameter (cm) Tinggi (cm) Luas (cm²) Beban tekan (N) Kuat tekan (Mpa) Kuat tekan rata rata (Mpa) 1 0 l/m³ 10,620 150 300 17662,5 194400 11,006 10,94 10,630 150 300 17662,5 187200 10,598 10,615 150 300 17662,5 198400 11,232 2 0,3 l/m³ 6675 150 300 17662,5 36400 2,060 1,78 6725 150 300 17662,5 30300 1,715 6790 150 300 17662,5 27700 1,568 3 0,6 l/m³ 6210 150 300 17662,5 36900 2,089 2,12 6305 150 300 17662,5 37300 2,111 6345 150 300 17662,5 38300 2,168 4 1,2 l/m³ 6095 150 300 17662,5 32700 1,851 1,667 6175 150 300 17662,5 27400 1,55 6005 150 300 17662,5 28800 1,630
Sumber : Hasil analisa 2020
Gambar 3. Grafik  Hubungan Antara Kuat tekan Bata Ringan CLC dengan Variasi Foam Agent dengan Menggunakan Agregat dari Kabupaten Timot Tengah Utara
Berdasarkan  hasil  pengujian seperti  yang ditampilkan pada Tabel  dan gambar di atas diatas dapat disimpulkan bahwa  pada umur 7 hari, kuat tekan bata normal  sebesar 10,95 Mpa. Sedangkan bata  ringan  dengan  variasi  foam  agent  0,3  l/m³  kuat  tekan  sebesar  1,78  Mpa,  variasi  foam  agent  0,6 l/m³  sebesar  2,12  MPa,  dan  variasi  foam  agent  dengan  1,2l/m³  sebsar  1,66Mpa.  Maka  disimpulkan
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0  l/m³ 0,3 l/m³ 0,6 l/m 1,2 l/m³ K u at Tek an Variasi Foam Agent Nilai Kuat Tekan Bata CLC Kuat Tekan Bata CLC
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
bahwa  bata  ringan  CLC    dengan  variasi  foam  agent  0,6  l/m³  memiliki  kuat  tekan  yang  baik  di bandingkan bata ringan CLC dengan variasi  foam 0,3 l/m³ dan 1,2 l/m³.

## c. Hasil Pengujian Serapan Air  Bata Ringan CLC
Pengujian    untuk  mengetahui  serapan  air    bata  ringan  CLC  dilakukan  setelah  bata  berumur  7  hari dengan menggunakan persamaan tiga yang ditampilkan pada tabel 6 sebagai berikut :
Tabel 6. Hasil Uji Serapan Air Bata ringan CLC No Foam Agent Umur Berat Direndam ± 24 jam (W2) Berat Dioven ± 24 Jam (W1) Penyerapan air Penyerapan air rata rata l/m³ Hari Gram Gram % % 1 0 7 18010 17600 2,330 7 17850 16915 5,528 5,625 7 18555 17020 9,019 2 0,3 7 13170 12015 9,613 7 12555 11705 7,262 8,218 7 12055 11185 7,778 3 0,6 7 11295 10015 12,781 7 11060 10915 1,328 6,830 7 11085 10420 6,382 4 1,2 7 12795 12165 5,179 7 12740 12025 5,239 6,264 7 12620 11645 8,373 (Sumber: Hasil Analisa 2020)
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
Gambar 4. Grafik  Hubungan Antara Nilai Serapan Air Bata Ringan CLC dengan Variasi Foam Agent  dengan Menggunakan Agregat dari Kabupaten Timor Tengah Utara
Pada  tabel 6 dan gambar 4 terlihat bahwa serapan air  bata  Normal memilliki nilai serapan air yang paling rendah yaitu 5,62 % hal ini karena sedikitnya pori pada bata ringan karena tidak adanya campuran foam pada bata ringan ini. Sedangkan  pada bata ringan CLC dengan Variasi foam agent 0,3 l/m³,  0,6  l/m³  ,  1,2  l/m³  memiliki  memiliki  nilai  serapan  air  yang  semakin  meningkat  seiring nertambahnya variasi foam yang digunakan. Hal ini di sebabkan karena banyak nya pori yang ada pada bata  ringan  akibat  adanya    penggunaan  Foam  Agent.  Besar  kecilnya  penyerapan  air  pada  sampel sangat  dipengaruhi  oleh  pori-pori  atau  rongga.  Semakin  banyak  pori-pori  yang  terkandung  dalam sampel  maka  akan  semakin  besar  pula  penyerapan  airnya  sehingga  ketahanannya  akan  berkurang. Pengukuran  daya  serap  air  merupakan  persentase  perbandingan  antara  selisih  massa  basah  dengan massa kering (Mulyono, 2007).

## PENUTUP

## Kesimpulan
1) Nilai Berat Volume Rata-rata bata ringan CLC menggunakan agregat dari kabupaten Timor Tengah Utara dengan variasi foam agent 0 l/m³, 0,3 l/m³, 0,6 l/m³ dan 1,2 l/m³  pada masa perawatan 7 hari turun secara berturut- turut  pada bata ringan berbentuk balok dengan ukuran 60 x 20  x 7,5 yaitu 5,453  gram/cm³,  3,519  gram/cm³,  3,054  gram/cm³  dan  3,263  gram/cm³.  Dan    pada  bata  ringan berbentuk silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm berat volume secara berturut-turut 60,14  gram/cm³,  38  gram/cm³,  35,59  gram/cm³  dan  34,49  gram/cm³.  Hal  ini  disebabkan  Foam Agent  adalah  suatu  larutan  pekat  dari  bahan  surfaktan,  dimana  apabila  hendak  digunakan  harus dilarutkan dengan air yang menghasilkan gelembung udara yang  apabila  dimasukan dalam adukan semen akan mengakibatkan banyak pori-pori udara terjebak di dalam betonnya dan pori pada inilah yang membuat berat suatu beton menjadi berkurang (Husin dan Setiaji ,2008)
2) Nilai  Kuat  Tekan  Rata-rata  bata  ringan  CLC  yang  menggunakan  pasir  dari  kabupaten  Timor Tengah Utara yaitu dengan variasi foam 0 l/m³, (tanpa penggunaan foam) pada masa perawatan 7
5.625
6.499 6.830 9.086 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 0 l/m³ 0,3 l/m³ 0,6 l/m³ 1,2 l/m³
Fariasi Foam Agent
Nilai Serapan Air Serapan Air
Jurnal Qua Teknika, Vol. 11 No. 2 September 2021 ISSN 2088-2424 (cetak); ISSN 2527-3892 (elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum, Handika Setya Wijaya, Maria Indriani Nopo UJI KUAT TEKAN DAN UJI SERAPAN AIR BATA RINGAN CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE DENGAN MENGUNAKAN AGREGAT DARI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Jurnal Qua Teknika , (2021), 11(2): 103 – 112
hari memiliki kuat tekan 10,94 Mpa, sedangkan bata ringan CLC dengan  variasi foam 0,3 l/m³, 0,6 l/m³  dan  1,2  l/m³  pada  masa  perawatan  7  hari  berturut-turut  adalah    1,7MPa,  2,12  Mpa,  dan  1,66 MPa.  Maka  kuat  tekan  optimum  pada  beton  ringan  CLC  adalah  pada  variasi  foam  0,6  l/m³  yaitu 2,12 MPa
3) Nilai  serapan  pada  bata  ringan  CLC  menggunakan  agregat  dari  kabupaten  Timor  Tengah  Utara dengan  variasi  foam  agent  0  l/m³,  0,3  l/m³,  0,6  l/m³  dan  1,2  l/m³    pada  masa  perawatan  7  hari berturut-turut  yaitu  5,62%,  8,21%,  6,83%  6,26%.  Didapatkan  nilai  serapan  air  Bata  ringan  CLC terendah pada variasi foam 0,3 l/m³. Besar kecilnya penyerapan air pada sampel sangat dipengaruhi oleh  pori-pori  atau  rongga.  Semakin  banyak  pori-pori  yang  terkandung  dalam  sampel  maka  akan semakin  besar  pula  penyerapan  airnya  sehingga  ketahanannya  akan  berkurang.  Pengukuran  daya serap  air  merupakan  persentase  perbandingan  antara  selisih  massa  basah  dengan  massa  kering (Mulyono, 2007).

## Saran
1. Berdasarkan Penelitian Ini  disarankan melakukan  penelitian lanjutan mengenai pengujian kinerja terpadu dan pengujian modulus elastisitas bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC).
2. Disarankan    pada  penelitian  lanjutan  perlu  melakukan  uji  kepadatan  pada  bata  ringan  cellular lightweigth concrete.
3. Berdasarkan  pengamatan  pada  penelitian  ini  disarankan  pada  penelitian  lanjutan,  pembuatan  busa foam  sebaiknya  dilakukan  dengan  menggunakan  mesin  Foam  Generator  sehingga  menghasilkan busa yang lebih optimum.

## Daftar Pustaka
Murtono, Amir. 2015 . Pemanfaatan Faom Agent dan material lokal dalam pembuatan bata ringan. Eban,  K.,et.,al. Perbandingan  Kuat  Tekan    Bata    Ringan  CLC  Menggunakan  Pasir  Gunung    Boleng dan pasir Takar.
Hunggurami,  Elia.  2014 .  Studi  Eksperimental  Kuat  Tekan  dan  Serapan  Air  Bata  Ringan  Cellular Lightweight Concrete  dengan tanah Putih Sebagai Agregat.
Mudestu.,et.,al. Uji Individu Bata Ringan dengan Foam Agent Berdasarkan Variasi Ukuran Pasir SNI 03-2834-2000. Perencanaan Beton Normal SNI 03-0349-1989. Bata beton untuk pasangan dinding .. SNI-03-6821-2002. Spesifikasi Agregat Ringan Batu Cetak Pasangan Dinding SII 0052-80 Mutu dan Cara Uji Agregat Beton SNI-2461-1991. Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Beton Ringan Struktural Taufik,  Hendra.,et.,al., Tinjauan  Kuat  Tekan  Bata  Ringan  Menggunakan  Bahan  Tambah  Foaming Agent
1990.  SNI  03–1968–1990. Metode  Pengujian  Tentang  Analisa  Saringan  Agregat  Halus  dan  Kasar. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum: Jakarta (ASTM C-33 dan ASTM C-136) 1990. SNI 03–1971–1990. Metode Pengujian Kadar Air Agregat. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum: Jakarta